280 JOHANN TUZSON. 



Die Zugeliörigkeit dieses Mycels ist unbekannt. Wilkomm* 

 beschrieb es irrtümlicherweise als Xenodochus Ugmj^erda, und als 

 solches, welches an verschiedenen Holzarten Rotfäule hervorruft. 

 Haetig** fand es an faulenden Wurzeln der Nadelhölzer, schreibt 

 ihm aber keine bedeutendere Rolle zu. 



In manchen meiner rotfaulen Buchenhölzer war es sehr ver- 

 breitet, und die dicken Fäden drangen auch über die Grenzen 

 der Zersetzung in das unversehrte Holz ein. In anderen faulen- 

 den Stücken aber fehlte es, und dies weist darauf hin, daß es 

 mit den beschriebenen Pilzen in keiner engen Verbindung steht, 

 und daß es auch bei der Zersetzung nur als sekundärer Parasit 

 beteiligt ist. 



Die Hauptresultate meiner Untersuchungen möchte ich nun 

 im folgenden zusammenfassen. 



Der falsche Kern der Rötbuche ist als ein pathogenes Schutz- 

 holz aufzufassen, welches infolge des Angriffes der durch ab- 

 gestorbene Teile des Holzes tief in das Innere des Stammes ein- 

 dringenden Pilzfäden entsteht und sich hier allmählich und mehr 

 oder weniger einheitlich verbreitet. Hierzu ist nur der innere, 

 funktionslos stehende Teil des Stammes geeignet. Es kann daher 

 der falsche Kern durch kleinere, äußere Verwundungen nicht ent- 

 stehen, sondern nur infolge solcher, welche tief in das Innere des 

 Holzes einwirken und die Pilzfäden bis zum organischen Zentrum 

 führen. Als solche dienen gewöhnlich die Fauläste. 



Der falsche Kern ist substanzreicher und dauerhafter als der 

 Splint. 



Seine dunkleren Zonen sind durch Injektion nicht imprägnier- 

 bar, die lichteren, inneren Teile sind dagegen der Impräguierungs- 

 flüssigkeit zugänglich. 



Der falsche Kern wird von verschiedenen Pilzarten verur- 

 sacht. Als solche können jene, im weiteren als ErsticJmngserreger 

 henannte, und außer diesen auch Steremn hirsutum (Willd.) und 

 vielleicht Xenodoclius (?) ligni;perda Willk. in Betracht kommen. 



* „Die mikrosk. Feinde d. Waldes." p. 67. 

 ** „Die Zersetzungsersch. d. Holzes." p. 74. 80. 85. 87. Tab. XL Fig. 9. 



